SÉANCE DU 20 JUILLET igi/j- 227 



En ne retenant que les données des deux dernières expériences (dans la 

 première, une partie de l'argent enrobée par l'iode a échappé à la réac- 

 tion), on constate que l'échantillon I contient o"°',i7 de gaz (ramené à 0° 

 et 760™"^); les j en volume de ce gaz sont constitués par de l'oxygène; le 

 résidu inabsorbable, de i, a été reconnu, au tube de Pliicker, pour de 

 l'oxyde de carbone; le volume de celui-ci est de o"°',o35 pour i^ d'argent 

 (moyenne des expériences 2 et 3). 



Échantillon d'argent II. 



Expé- Pression Pression Volume gaz 



riences. Poids I. Poids Vg. initiale. finale. (0° et 760"" ). 



g ? moj mm cm' 



1.... 1,5 I 0,47 0,43 0,027 



2.... 1,5 I 0,47 0,46 0,027 



L'échantillon II ne contient plus d'oxygène en quantité appréciable, la 

 pression n'ayant pas varié, avant et après le traitement par la spirale de fer 

 en E, surtout dans l'expérience 2, exécutée dans de meilleures conditions. 

 Le gaz dégagé, inabsorbable (soit o™',o27), a présenté, au tube de 

 Pliicker, les raies spectrales caractéristiques de l'oxyde de carbone. Soumis 

 ensuite à l'action de l'étincelle électrique en présence d'un excès d'oxygène 

 dans la chambre D, il a été transformé en grande partie en gaz CO". Nous 

 avons reconnu, de plus, que le gaz dégagé de l'échantillon d'argent II 

 contenait une trace de vapeur d'eau dont le volume, calculé comme gaz 

 parfait à 0° et 760™™, était environ de o'^^oiopour i^d'argentau minimum. 



On voit par ces données que le barbolage d'hydrogène dans l'argent 

 fondu a donc bien éliminé l'oxygène; par contre, le volume de gaz CO 

 recueilli étant à peu près le même dans les deux échantillons I et II, — soit 

 o"''',o35 et o"°',027, — on pourrait tout au plus espérer qu'un barbotage 

 très prolongé soit capable de chasser complètement le gaz CO retenu par 

 l'argent. 



En résumé, l'échantillon II (argent extra pur de l'industrie), purifié par 

 fusion avec barbotage d'hydrogène et solidification dans l'atmosphère de ce 

 gaz, contient, pour i s de ce métal : 



o'^"'',o27 CO à 0° el 76o™"", soit o,oooo34 



o'="'',oio H'O .. » 0,000008 



Total n, 000042 



Nous indiquerons prochainement quelques conséquences qui se déduisent 

 de cette constatation. 



